50 
И. А. ЗЕМЯТЧЕНСКІЙ. 
Черезъ шесть дней образовался одинъ крупный кристаллъ NaC10 3 , имѣвшій куби- 
ческій габитусъ; грани {111} и {110} подчинены. 
Черезъ десять дней растворъ оказался сильно пересыщеннымъ и сейчасъ же послѣ 
помѣшиванья началъ выдѣлять мелкіе кристаллики NaCIO, въ Формѣ {100}. Грани {111} 
и {ПО} встрѣчались весьма рѣдко и въ видѣ одиночныхъ площадокъ. 
Собрано 0.0585 гр. кристалловъ. 
На слѣдующій день собрано 0,078 гр. NaC10 3 . Кристаллы имѣли большею частью 
кубо-тетраэдрическій характеръ съ широкими гранями {110}. 
Во второмъ опытѣ совмѣстной кристаллизаціи NaC10 3 и Na 2 C0 3 взято было иное отно- 
шеніе NaC10 3 къ Na 2 C0 3 . Именно къ 50 к. с. насыщеннаго раствора NaC10 3 (такимъ 
образомъ 35,7 гр.) прибавлепо 5 гр. Na 2 C0 3 , следовательно въ отношеніи 7,15 :1. Въ 
пачалѣ при прибавленіи 1,5 гр. Na 2 C0 3 все растворилось, но уже черезъ 3 — 4 минуты 
сталъ выпадать микрокристаллически осадокъ NaC10 3 . При дальнѣйшемъ прибавлены 
Na 2 C0 3 осадокъ увеличился. 
На другой день собрано 10,8125 гр. такого осадка. Онъ состоялъ изъ мелкихъ кри- 
сталловъ NaClOg кубическаго габитуса (ребра имѣютъ различные недостатки). Кромѣ{Ю0} 
видны также слабо развитыя грани {111} и {НО}. 
Въ кристаллахъ встрѣчаются въ небольшомъ количествѣ призмочки указанной выше 
двойной соли NaClOg и Na 2 C0 3 . 
Въ растворѣ осталось NaC10 3 и Na 2 C0 3 въ отношеніи 4,98 : 1. 
На другой день выпали, главнымъ образомъ, призматическіе кристаллики той же 
двойной соли NaC10 3 и Na 2 C0 3 . Вмѣстѣ съ ними найдено небольшое количество неправи.чь- 
ныхъ зеренъ NaC10 3 . 
Такимъ образомъ и въ этомъ опытѣ обильное выпаденіе изъ раствора призматиче- 
скихъ кристалликовъ двойной соли NaC10 3 и Na 2 C0 3 начинается тогда, когда отношеніе 
NaC10 3 къ Na 2 C0 3 д ѣлается меньшимъ 5:1. 
Итоги. Итакъ, мы видимъ, что кристаллизація NaC10 3 въ присутствіи Na 2 C0 3 представляетъ 
существениыя отличія отъ кристаллизацій, описанныхъ выше. 
1) Присутствіе Na 2 C0 3 върастворѣ въ весьма значительныхъ количествахъ хотя и ока- 
зываешь песомнѣиное вліяніе на кристаллическій габитусъ NaC10 3 , вызывая усиленное раз- 
витіе {Hl}, но это вліяніе гораздо слабѣе описанныхъ выше солей. Оно проявляется въ 
выдѣленіи нѣкотораго количества кристалловъ кубо-теграэдрическаго габитуса и въ еще 
меньшемъ количеств!} — тетраэдрическаго габитуса; но и тѣ и другіе сопровождаются 
болыпимъ количествомъ кристалловъ кубическаго габитуса (въ комбпнаціи {Ш} и {110}). 
2) Вліяніе Na 2 C0 3 обнаруяіивается въ очень узкихъ гранпцахъ отношеній NaC10 3 къ 
Na 2 C0 3 : оно началось ниже отношенія 3,6 : 1 и довольно скоро прекратилось. 
3) Въ кристаллизаціи NaC10 3 наблюдается перерывъ: начиная съ отношенія 3,6:1, 
выдѣленіе NaC10 3 весьма значительно ослабѣваетъ и даже совсѣмъ прекращается. Въ на- 
чалѣ этого періода происходптъ усиленная кристаллнзація двойной соли NaC10 3 и Na 2 C0 3 ; 
